## UJI KUAT TEKAN BETON NORMAL DAN MORTAR YANG MENGGUNAKAN AGREGAT MAUBESI
Melki Y. Tode 1 ( melkitode@gmail.com ) Elia Hunggurami 2 ( eliahunggurami@yahoo.com ) Judi K. Nasjono 3 ( judi_unc@yahoo.co.id )

## ABSTRAK
Beton  merupakan  salah  satu  bahan  konstruksi  yang  paling  sering  digunakan  dalam  struktur bangunan  moderen  saat  ini.  Elemen  struktur  bangunan  yang  biasa  menggunakan  beton  adalah seperti  kolom,  balok,  pelat,  pondasi  dan  elemen  struktur  lainnya.  Sedangkan  kegunaan  dari mortar  adalah  sebagai  pelesteran  dinding  bangunan  serta  pengisi  spesi  bangunan.  Kabupaten Timor  Tengah  Utara  memiliki  beberapa  tempat  penyedia  material  agregat  halus  dan  agregat kasar  untuk  campuran  beton,  salah  satunya  adalah  sungai  Maubesi  Desa  Maubesi  Kecamatan Insana  Tengah  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui nilai kuat tekan beton dan mortar yang menggunakan agregat kasar dan agregat halus Maubesi,  serta  untuk  mengetahui  nilai  perbandingannya  terhadap  beton  yang  menggunakan agregat  kasar  dan  agregat  halus  Takari.  Sampel  uji  beton  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berbentuk  silinder  dengan  ukuran  diameter    15  cm  dan  tinggi  30  cm  dengan  total  benda  uji sebanyak 12 buah. Nilai kuat tekan yang direncanakan sebesar 15 MPa dan 25 MPa. Pada sampel uji  mortar  yang  digunakan  berbentuk  kubus  dengan  ukuran  5  x  5  x  5  cm  dengan  komposisi campuran  pada  mortar  adalah  1Pcc  :  4Psr,  1Pcc  :  6Psr,  1Pcc  :  8Psr,  1Pcc  :  10Psr  dan  jumlah benda uji sebanyak 24 buah. Waktu perawatan benda uji untuk beton dan mortar adalah 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan nilai kuat tekan beton  yang  menggunakan agregat  Maubesi pada umur 28  hari lebih tinggi dari beton yang  menggunakan agregat Takari.

## Kata kunci : Agregat Kasar; Agregat Halus; Kuat Tekan Beton Mortar

## ABSTRACT
Concrete  is  one  of  the  most  widely-used  building  construction  materials  these  days.  It  is commonly  used  for  some  elements  of  building  structures  such  as  column,  beam,  plate, foundation, and so on. Meanwhile, on one side, mortar is used for plastering a building’s wall as well  as  also as building filler. It is  often believed that Timor Tengah  Utara, particularly in Maubesi  River,  Insana  district  has  quite  a  high  amount  of  both  fine  and  coarse  aggregate materials  which  can  be  mixed  to  produce  concrete.  This  research  aims  to  determine  the compressive  strength  value  of  concretes  and  mortars  formed  with  those  Maubesi  fine  and course aggregates, as well as to compare it with the ones which used the same materials which were  taken  from  Takari,  yet.  In  this  research,  as  many  as    12  cylinder-shaped  concrete  with diameter  of  15  cm  and  height  of  30  cm  was  used  and  tested.    The  strength  values  were  set, ranging  between  15MPa  and  25  MPa.  Meanwhile,  regarding  test  on  mortar  samples,  the mortar used was in a cubic (5x5x5 cm) shaped with mixing composition of mortars were 1Pcc : 4Psr,  1Pcc  :  6Psr,  1Pcc  :  8Psr,  1Pcc  :  10Psr.  There  were  24  pieces  of  mortar  tested  here. Furthermore,  the  maintenance  time  of  both  samples  took  28  days.  The  result  shows  that  the compressive  strength  of  concretes  which  used  Maubesi  aggregates  was  higher  than  the  ones which coupled materials from Takari.
Keywords: Coarse Aggregate; Fine Aggregate; Compressive Strength; Concrete; Mortar
1 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana.

## PENDAHULUAN
Beton dan mortar merupakan bahan bangunan komposit yang mempunyai peranan penting dalam sebuah  pekerjaan  konstruksi  dari  waktu  ke  waktu.  Berdasarkan  definisinya  beton  (concrete) merupakan  material  yang  terbentuk  dari  semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  air,  sedangkan mortar adalah campuran yang terdiri dari semen, pasir dan air yang diaduk hingga merata. Beton merupakan  material    utama  untuk  pekerjaan  konstruksi,  seperti  material  pembentuk  fondasi, kolom,  balok  dan  pelat  serta  bentuk-bentuk  struktur  lainnya.  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara terdapat  beberapa  sumber  penghasil  agregat  salah  satunya  yaitu  di  Desa  Maubesi  Kecamatan Insana  Tengah  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  material  di  wilayah  Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun belum diketahui kualitas dari  agregat tersebut maka penelitian ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  tingkat  kualitas  agregat  halus  dan  agregat  kasar  di  Desa Maubesi,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dan  diharapkan  dengan  hasil  penelitian  ini memberikan  informasi  kepada  para  akademisi,  para  pekerja  konstruksi  serta  masyarakat  sekitar mengenai tingkat kualitas agregat sungai Maubesi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Beton
Beton  merupakan  campuran  antara  semen  Portland  atau  semen  hidraulik  yang  lain,  agregat halus,  agregat  kasar  dan  air  dengan  atau  tanpa  bahan  tambah  membentuk  massa  padat  (BSN, 2002a).

## Pengertian Mortar
Mortar  semen  Portland  (sering  dikenal  hanya  sebagai  mortar  semen),  merupakan  campuran semen Portland dengan pasir dan air (BSN, 2004a).

## Bahan Pembentuk Mortar dan Beton
Bahan  pembentuk  beton  terdiri  dari  semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  air  dan  bahan  tambah (admixture)  jika  diperlukan,  Sedangkan  bahan  pembentuk  mortar  adalah  semen,  agregat  halus dan air (Tjokrodimuljo, 2007).

## Semen
Semen Portland komposit merupakan bahan pengikat hidrolisis dari hasil penggilingan bersama dengan terak semen Portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik. Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur tinggi (blast furnace slag), pozzolan, senyawa silikat, batu kapur dengan  kadar  total  bahan  anorganik  6%  –  35%  dari  massa  semen  Portland  komposit (BSN,2004b).

## Agregat
agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintegrasi secara alami dari batu atau pasir  yang dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran  butir  terbesar  5,00  mm (BSN,2002a).

## Air
Air digunakan sebagai bahan pencampuran beton untuk mempermudah pekerjaan. pemakaian air untuk  beton  tersebut  sebaiknya  memenuhi  syara  tidak  mengandung lumpur,  tidak  mengandung
garam-garam,  tidak  mengandung  minyak  atau  alkali,  dan  tidak  mengandung  senyawa  asam (DPU, 1971).

## Pengujian Beton dan Mortar

## Uji slump beton
Uji slump merupakan salah satu cara untuk mengukur kelecakan beton, yang dipakai pula untuk memperkirakan  tingkat  kemudahan  dalam  pengerjaannya.  Pada dasarnya,  beton diisikan  ke dalam  suatu  corong  baja  berupa  kerucut  terpancung,  kemudian  bejana  ditarik  ke  atas  sehingga beton meleleh ke bawah.

## Uji kelecakan mortar (uji sebar)
Uji kelecakan mortar dilakukan dengan alat meja sebar sesuai dengan SNI 03-6825-2002 (BSN, 2002b). Uji  kelecakan mortar  dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  nilai  faktor air  semen (FAS) dari campuran mortar.

## Uji Kuat Tekan Beton dan Mortar
Kekuatan  tekan  beton  dan  mortar  adalah  gaya  maksimum  per  satuan  luas  yang  bekerja  pada benda  uji  beton  dan  mortar.  Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  berdasarkan  SNI  03-1974- 1990 (BSN, 1990), sedangkan pengujian kuat tekan mortar dilakukan berdasarkan SNI 03-6825- 2002  (BSN  2002b).  Benda  uji  diletakan  di  atas  mesin  penekan  kemudian  benda  uji  ditekan sampai benda uji pecah. Pada saat pecah, dicatat besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja. Kuat tekan beton dan mortar diperoleh dengan rumus:
Keterangan: fc’= Kuat tekan (MPa) F  = Gaya beban maksimum (N) A = Luas bidang permukaan (mm 2 )

## METODE PENELITIAN

## Benda Uji Penelitian

## Benda uji beton
Benda uji beton yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15  cm  dan  tinggi  30  cm.  Benda  uji  dibuat  sebanyak  18  buah  dengan  perencanaan  kuat  tekan sebesar 15 MPa dan 25  MPa. Pengujian kuat tekan pada benda uji dilakukan pada umur dan 28 hari.

## Benda uji mortar
Benda uji mortar yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kubus dengan ukuran 5,00 cm x 5,00 cm x 5,00 cm. Benda uji dibuat sebanyak 36 buah variasi komposisi campuran semen dan agregat halus yaitu PCC (Portland Cement Composite), Psr (Pasir). 1 PCC : 4 Psr, 1 PCC : 6 Psr, 1 PCC : 8 Psr dan 1 PCC : 10 Psr. Pengujian kuat tekan akan dilakukan pada umur 28 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Agregat Halus
Rekapitulasi hasil pengujian agregat halus untuk kedua jenis pasir dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Pengujian Agregat Halus (*Suri, 2019)
Pengujian Hasil Pengujian Agregat Halus Maubesi Takari * Syarat Kadar lumpur 1,25% 2,81% ≤ 5 % Zona agregat 2 1 - Nilai modulus halus butir 3,014 3,231 1,5 – 3,8 Berat jenis jenuh kering permukaan 2,671 2,545 2,5-2,7 Penyerapan 1,257 3,521 - Berat volume kondisi padat 1795,000 1746,774 1500-1800 (kg/m3) Kadar air 0,634 1,590 -

## Pengujian Agregat Kasar
Rekapitulasi hasil pengujian agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Pengujian Agregat Kasar (*Suri, 2019)

## Kuat Tekan Beton
Rekapitulasi hasil  pengujian kuat  tekan  beton untuk kedua jenis  agregat  pada  mutu  rencana 15 MPa dan 25 MPa ditunjukan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Rekapitulasi Kuat Tekan Beton (*Suri, 2019)

## Kuat Tekan Rata-rata Beton 28 Hari (MPa)
Mutu Rencan (MPa) Beton Agregat Takari* Beton Agregat Maubesi Mix Design Takari Beton Agregat Maubesi 15 16,04 13,12 17,65 Pengujian Hasil Pengujian Agregat Kasar Maubesi Takari * Syarat Kadar lumpur 0,60 % 0,60 % <1,00% Zona agregat 1 1 - Nilai modulus  butiran 7,263 7,336 6,0-8,0 Berat volume kondisi padat 1647,903 1635,806 150-1800 (kg/m3) Berat jenis jenuh kering permukaan 2,685 2,680 2,5-2,7 Penyerapan 0,080 0,388 - Kadar air 0,583 0,246 - Keausan agregat kasar 18,70 % 19,60 % ≤ 40 %
Kuat Tekan Rata-rata Beton 28 Hari (MPa) 25 26,23 21,33 26,61
Diagram kuat tekan beton untuk f’c =15 MPa dan f’c = 25 MPa ditunjukkan pada Gambar 1
(a). Diagram Kuat Tekan Beton Rencana 15 MPa (b). Diagram Kuat Tekan Beton Rencana 25 MPa

## Gambar 1. Diagram kuat tekan beton untuk f’c =15 MPa dan f’c = 25 MPa
Perbandingan  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  mutu  rencana  15  MPa  dan  25 MPa untuk beton agregat  Maubesi  Mix  Maubesi  terhadap  beton  agregat  Takari  berturut-turut  naik  sebesar  10,00 %  dan  1,44  %,  sedangkan  perbandingan  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  mutu  rencana  15 MPa  dan  25  MPa  untuk  beton  agregat  Maubesi  mix  Takari  terhadap  beton  agregat  Takari mengalami penurunan sebesar 18,24 % dan 18,71 %.

## Kuat Tekan Mortar
Rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan mortar ditunjukkan dalam Tabel 4.

## Tabel 4. Rekapitulasi Kuat Tekan Mortar (*Suri, 2019)
Kuat Tekan Rata – Rata Mortar (MPa) Umur 28 Hari Komposisi Campuran Agregat Takari * Agregat Maubesi 1: 4 19,33 18,27 1: 6 16,27 15,07 1: 8 11,73 10,93 1: 10 7,73 7,33
Berdasarkan data hasil uji kuat tekan mortar yang ditunjukan pada Tabel 4 dibuat perbandingan kuat  tekan  mortar  untuk  tiap  komposisi  campuran.  Diagram  perbandingan  berdasarkan komposisi campuran mortar dapat dilihat pada Gambar 2.
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  persentase  penurunan  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat Maubesi  mengalami  penurunan  terhadap  mortar  dengan  agregat  Takari  untuk  komposisi campuran 1:4, 1:6, 1:8 dan 1:10 berturut turut adalah 5.52%, 7.38%, 6.82% dan 5.17%.

## Gambar 2. Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Berbagai Variasi Komposisi Campuran pada umur 28 hari

## KESIMPULAN
1. Nilai  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan  agregat  Maubesi  lebih  kuat dibandingkan  dengan  nilai  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan  agregat Takari, baik pada mutu rencana 15 MPa maupun pada mutu rencana 25 MPa.
2. Perbandingan  nilai  kuat  tekan  beton  agregat  Maubesi  terhadap  beton  dengan  agregat  Takari yakni  pada  beton  dengan  agregat  Maubesi  mix  design  Takari  pada  mutu  rencana  15  MPa mengalami  penurunan  sebesar  18,24  %,  dan  pada  mutu  rencana  25  MPa  sebesar  18,71  %, sedangkan nilai kuat tekan beton agregat Maubesi mix design Maubesi terhadap beton dengan agregat Takari untuk mutu rencana 15 MPa mengalami kenaikan sebesar 10,00 %, sedangkan untuk mutu rencana 25 MPa mengalami kenaikan  sebesar 1,44 %.
3. Nilai  kuat  tekan  mortar  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  mortar  dengan agregat halus Takari lebih kuat dibandingkan dengan Nilai kuat tekan mortar dengan agregat halus Maubesi.
4. Perbandingan  nilai  kuat tekan  mortar  dengan  agregat  halus  Maubesi  terhadap  mortar  dengan agregat halus Takari dalam penelitian ini mengalami penurunan untuk komposisi campuran 1 Portland  Cement  Composite  (PCC) :  4  Pasir  (Psr),  1  PCC  :  6 Psr,  dan  1 PCC :  8  Psr,  dan 1 PCC : 10 Psr berturut-turut adalah 5,52%, 7,38%, 6,82%, dan 5,17%.

## SARAN
Dari hasil pengujian agregat kasar maupun agregat halus  dengan  hasil uji kuat tekan beton  dan mortar menggunakan  agregat  Maubesi,  penulis  menyarankan  bahwa  material  yang  digunakan  sebagai  bahan pembuat beton tidak perlu lagi dicuci, karena agregat yang berasal dari sungai Maubesi telah memenuhi syarat  atau  sesuai  dengan  SNI.  Berdasarkan  hasil  uji  yang  didapat  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa kualitas mutu beton agregat maubesi baik digunakan sebagai bahan nonstruktur dan struktur.

## Daftar Pustaka
BSN.  (1990).  SNI  03-1974-1990  Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton.  Jakarta:   Badan Standarisasi Nasional.
BSN.  (2000).  SNI  03-2834-2000  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal. Jakarta:   Badan  Standarisasi Nasional.
BSN.  (2002a).  SNI  03-2847-2002  Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk  Bangunan Gedung. Jakarta:   Badan  Standarisasi Nasional..
BSN.  (2002b).  SNI 03-6825-2002 Metode  Pengujian  Kekuatan Tekan Mortar Semen Portland Untuk Pekerjaan Sipil. Jakarta:   Badan  Standarisasi Nasional.
BSN. (2004a). SNI 15-2049-2004 Semen Portland. Jakarta:   Badan  Standarisasi Nasional. BSN.  (2004b).  SNI  15-7064-2004  Semen  Portland  Komposit.  Jakarta:   Badan  Standarisasi Nasional.
BSN.  (2012).  SNI  ASTM  2012  Metode  Pengujian  Tentang  Analisis  Saringan  Agregat  Halus dan Kasar. Jakarta:   Badan  Standarisasi Nasional.
DPU.  (1971).  PBI  1971  N.I.-2  Peraturan  Beton  Bertulang  Indonesia.  Bandung: Departemen Pekerjaan Umum.
Suri,  Agung  C.  (2019).  Uji  Kuat  Tekan  Beton  Normal  Dan  Mortar  Dengan  Menggunakan Agregat  Halus  Dan  Agrtegat  Kasar  Sungai  Fatubenao  Kabupaten  Belu.  Kupang: Jurusan Teknik Sipil Universitas Nusa Cendana.
Tjokrodimuljo,  K.  (2007).  Teknologi  Beton.  Yogyakarta: Penerbit  Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil  Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada.